üĆirxl`ê?Hĝį?EŁì ĆĀ¾fxduzlOüĆirxl`ê?Hĝį?EŁì ĆĀ¾fxduzlOÁóMĹA^±ŀþăćüĆirxl`ê?Hĝį?EŁì
ĆĀ¾fxduzlOÁóMĹA^±ŀþăćÁóMĹA^±ŀþăć
戸田建設

技術研究報告第 49 号2023! "     "! " 
   "!
!
"
  "!
異種セメントを混合して製造した高炉 A 種相当コンクリートの!


性状に関する実験的研究
ú ·ÞÙ¯®ľēāÂ
EXPERIMENTALSTUDYON PROPERTIES OF BLAST FURNACE CLASS A EQUIVALENT CONCRETEú· ÞÙ¯®
ľēāÂ','%(,)%'(+*#)$'()&*ú·ÞÙ¯®
ľēāÂPRODUCED BY ,)%'(+*#)$'()&*MIXING DIFFERENT CEMENTS
','%(','%( ,)%'(+*#)$'()&*
右田 周平 *1，梅本 宗宏 *1，久須美 真悟 *1   Shuhei MIGITA, Munehiro UMEMOTO and Shingo KUSUMI 図 irxlīĶħ¶セメント軽量誤差

irxlīĶħ¶irxlīĶħ¶

図91 日コア強度と 28S91 の関係 Ófa½ºJ
  OĹ Ófa½ºJ  OĹ

irxlīĶħ¶J¥đ½ºOĹ
irxlīĶħ¶J¥đ½ºOĹ Ófa½ºJ    OĹ

図irxlīĶħ¶J¥đ½ºOĹ
セメント軽量誤差と圧縮強度の関係

Ń ĚĈ;^ńŃ ĚĈ;^ń
背景・目的Ń ĚĈ;^ńĖÖyÿþŃ¡ÐńĖÖyÿþŃ¡ÐńĖÖyÿþŃ¡Ðńĭ¸Ņö¨ĴÃOĠî7\ŅêirxlOùÊ¬8Í<\_H4^ņêirxlPŅirxlO|ĳ`ŁìhteZ
近年，環境配慮の観点から，混合セメントの利用拡大が掲げられている．混合セメントは，セメントの一部を高炉スラグやフĭ¸Ņö¨ĴÃOĠî7\ŅêirxlOùÊ¬8Í<\_H4^ņêirxlPŅirxlO|ĳ`ŁìhteZ
ntcajgsLKOøñIĒÎ?Hĝį?EirxlI3]ŅÕĮpvltxmirxlJçĬ?ŅĝįÔOĵíČĭ¸Ņö¨ĴÃOĠî7\ŅêirxlOùÊ¬8Í<\_H4^ņêirxlPŅirxlO|ĳ`ŁìhteZ
ntcajgsLKOøñIĒÎ?Hĝį?EirxlI3]ŅÕĮpvltxmirxlJçĬ?ŅĝįÔOĵíČ
ライアッシュなどの副産物で置換して製造したセメントであり，普通ポルトランドセメントと比較し，製造時の二酸化炭素の排OÌĶ`ëI9^ņCOEXŅĉĔ\PŅòMŁìhte`ù?Eö¨ĴÃ¦OfxduzlOăć`İXŅ¤Øăć
ntcajgsLKOøñIĒÎ?Hĝį?EirxlI3]ŅÕĮpvltxmirxlJçĬ?ŅĝįÔOĵíČOÌĶ`ëI9^ņCOEXŅĉĔ\PŅòMŁìhte`ù?Eö¨ĴÃ¦OfxduzlOăć`İXŅ¤Øăć
出量を低減できる．そのため，筆者らは，特に高炉スラグを使用した環境配慮型のコンクリートの研究を進め，土木研究所，西ÆŅĞÜăćÆJIŅfxduzlĝįÔOĵíČÌĶ`Ň ëI9^1hteuzl-2`ķý?Ņ±ùOÌĶ`ëI9^ņCOEXŅĉĔ\PŅòMŁìhte`ù?Eö¨ĴÃ¦OfxduzlOăć`İXŅ¤Øăć
2`ķý?Ņ±ùÆŅĞÜăćÆJIŅfxduzlĝįÔOĵíČÌĶ`Ň ëI9^1hteuzlⓇ
松建設と共同で，コンクリート製造時の二酸化炭素排出量を60～70％削減できる「スラグリート」を開発し，実用化を進めて`İXH9Eņ?7?ŅŁìhte`Ł×?EfxduzlPŅ½ºýõÁOı»ZĕÁO~8ÄÀ>_ŅĻ°þL
2`ķý?Ņ±ùÆŅĞÜăćÆJIŅfxduzlĝįÔOĵíČÌĶ`ŇëI9^1hteuzl`İXH9Eņ?7?ŅŁìhte`Ł×?EfxduzlPŅ½ºýõÁOı»ZĕÁO~8ÄÀ>_ŅĻ°þL
きた．しかし，高炉スラグを高含有したコンクリートは，強度発現性の遅延や耐久性の低下が懸念され，限定的な使用に留まっùMûUFH4^ņC=IŅŁìhteO×Ķ8çĬþ´L:Ņ¼ċñO}ĳáįĳI¹:ùI9^ö¨ĴÃ¦fxdu`İXH9Eņ?7?ŅŁìhte`Ł×?EfxduzlPŅ½ºýõÁOı»ZĕÁO~8ÄÀ>_ŅĻ°þLùMûUFH4^ņC=IŅŁìhteO×Ķ8çĬþ´L:Ņ¼ċñO}ĳáįĳI¹:ùI9^ö¨ĴÃ¦fxduzlJ?HŅ
ÕĮpvltxmirxlŃńJŁìirxl ĆŃń`ê?Hĝį?EŁìirxl ĆĀ¾Ofxdている．そこで，高炉スラグの含有量が比較的少なく，建築物の上部構造部で広く使用できる環境配慮型コンクリートとして，ùMûUFH4^ņC=IŅŁìhteO×Ķ8çĬþ´L:Ņ¼ċñO}ĳáįĳI¹:ùI9^ö¨ĴÃ¦fxdu
zlJ?HŅ
ÕĮpvltxmirxlŃńJŁìirxl ĆŃń`ê?Hĝį?EŁìirxl ĆĀ¾Ofxd
uzlŃfxńMĂÿ?Ņ±ŀßģ`±Ò?Eņ
普通ポルトランドセメント（以下、OPC）と高炉セメントB 種（以下、BB）を混合して製造した高炉セメント
A 種相当のコンクリー
zlJ?HŅ
ÕĮpvltxmirxlŃńJŁìirxl
ĆŃń`ê?Hĝį?EŁìirxl
ĆĀ¾OfxduzlŃfxńMĂÿ?Ņ±ŀßģ`±Ò?EņuzlŃfxńMĂÿ?Ņ±ŀßģ`±Ò?Eņト（以下、BAコン）に着目し，実験検討を実施した．
àğŃ¡ÐńàğŃ¡Ðń P@XMŅ fxMG4HŅ²±ŀ`±Ò?Ņ J Oêô8nwjgsÁóy½ºÁóyĕÁóM5^¿Ľ`àğŃ¡Ðń
概要P@XMŅ
 fxMG4HŅ²±ŀ`±Ò?Ņ
 J Oêô8nwjgsÁóy½ºÁóyĕÁóM5^¿Ľ`ĄĦ?Eņ
Đ4HŅ
±å±ŀJ?HŅ
wkbzqdhlfxduzlµ§OĤM[]
fxO±åĝį`Ě4Ņnwjgs
P@XMŅ

fxMG4HŅ
²±ŀ`±Ò?Ņ
 J Oêô8nwjgsÁóy½ºÁóyĕÁóM5^¿Ľ`ĄĦ?Eņ
Đ4HŅ
±å±ŀJ?HŅwkbzqdhlfxduzlµ§OĤM[]
fxO±åĝį`Ě4Ņ
nwjgsÁóOĎĲÔĸªŅäÏĥŀ`WĿ÷Û
M[^½ºýõÁ`ĄĦ?ŅfxOáį½ºĜæŃ  ńOßģ`はじめに，BAコンについて，室内実験を実施し，OPCと BB の混合率がフレッシュ性状・強度性状・耐久性状に与える影響をĄĦ?EņĐ4HŅ±å±ŀJ?HŅwkbzqdhlfxduzlµ§OĤM[]
fxO±åĝį`Ě4Ņ
nwjgs
ĚFEņ>\MŅõ§Ę±ŀJ?HŅ±ļO¼ċõ§M
 fxĘ?/ 6[R  OĢĶħ¶6[RŅCOĢĶħ¶8ÁóOĎĲÔĸªŅäÏĥŀ`WĿ÷Û
M[^½ºýõÁ`ĄĦ?ŅfxOáį½ºĜæŃ  ńOßģ`確認した．続いて，実機実験として，レディーミクストコンクリート工場の設備によりBAコンの実機製造を行い，フレッシュ性ńOßģ`ÁóOĎĲÔĸªŅäÏĥŀ`WĿ÷Û
M[^½ºýõÁ`ĄĦ?ŅfxOáį½ºĜæŃfxduzlOnwjgsÁóy½ºÁóM5^¿ĽMG4HĄĦ`ĚFEņ
ĚFEņ>\MŅõ§Ę±ŀJ?HŅ±ļO¼ċõ§M  fxĘ?/ 6[R  OĢĶħ¶6[RŅCOĢĶħ¶8状の経過時間変化，模擬試験体を含む各養生条件による強度発現性を確認し，BAコンの構造体強度補正値（28S91）の検討を行った．
ĚFEņ>\MŅõ§Ę±ŀJ?HŅ±ļO¼ċõ§M

fxĘ?/
6[ROĢĶħ¶6[RŅCOĢĶħ¶8
fxduzlOnwjgsÁóy½ºÁóM5^¿ĽMG4HĄĦ`ĚFEņ
さらに，現場出荷実験として，実際の建築現場に BA コンを出荷し，OPC および BB の計量誤差および，その計量誤差がコンクリー
fxduzlOnwjgsÁóy½ºÁóM5^¿ĽMG4HĄĦ`ĚFEņďĨŃ¡ÐńďĨŃ¡Ðń¼ċñM¹:ùI9^ö¨ĴÃ¦fxduzlOķý`ÿË?ŅJ  `ê?Hĝį?E  fxMG4HŅ±ŀM
トのフレッシュ性状・強度性状に与える影響について確認を行った．
[]ĩÁó`ĄĦ?Eņ²±ŀOďÝŅouzkbxeèĶZðđQBVŅďęġÉÈÁPirxlêôM[^¶ďĨŃ¡Ðń ¼ċñM¹:ùI9^ö¨ĴÃ¦fxduzlOķý`ÿË?Ņ J  `ê?Hĝį?E  fxMG4HŅ±ŀM
P³>7FEņ|ÑŅİĥŀM[^Áé>PŅOêô8«:L^TKé:LFEņ¥đ½ºP
[]ĩÁó`ĄĦ?Eņ²±ŀOďÝŅouzkbxeèĶZðđQBVŅďęġÉÈÁPirxlêôM[^¶¼ċñM¹:ùI9^ö¨ĴÃ¦fxduzlOķý`ÿË?ŅJ  `ê?Hĝį?E Oêô8«:fxMG4HŅ±ŀM
結論L^TKėÚłIO½ºP~A^8ŅÚł ÓĺP  OVOfxduzl[]¬9:LFEņ±å±ŀOďÝŅ f[]ĩÁó`ĄĦ?Eņ²±ŀOďÝŅouzkbxeèĶZðđQBVŅďęġÉÈÁPirxlêôM[^¶P³>7FEņ|ÑŅİĥŀM[^Áé>PŅOêô8«:L^TKé:LFEņ¥đ½ºP Oêô8«:
建築物に広く使用できる環境配慮型コンクリートの開発を目指し，OPCと BB を混合して製造した BA コンについて，実験によxOnwjgsÁóPŅ
àNĎĲÔĸ UI¢ĪÿãOĊ£I3FEņ¥đ½ºP²±ŀOďÝJâO`ą?Ņ
P³>7FEņ|ÑŅİĥŀM[^Áé>PŅ Oêô8«:L^TKėÚłIO½ºP~A^8ŅÚł ÓĺPOêô8«:L^TKé:LFEņ¥đ½ºP
 OVOfxduzl[]¬9:LFEņ±å±ŀOďÝŅfáį½ºĜæ
り諸性状を確認した．室内実験の結果，ブリーディング水量や乾燥収縮ひずみ，凍結融解抵抗性はセメント混合率による差は小   PŅ fxP  OVOfxduzlJâO`ùI9^=J`ĄĦ?E0õ§Ę±ŀOďÝŅL^TKėÚłIO½ºP~A^8ŅÚł
ÓĺP

OVOfxduzl[]¬9:LFEņ±å±ŀOďÝŅfxOnwjgsÁóPŅ
àNĎĲÔĸ UI¢ĪÿãOĊ£I3FEņ¥đ½ºP²±ŀOďÝJâO`ą?Ņ
J Oêô`C_D_J?HčĢĶ?EļOĢĶħ¶P.J³>:Ņ
nwjgsÁóZ¥đ½ºSO¿Ľさかった．一方，促進試験による中性化深さは，BBの混合率が多くなるほど深くなった．圧縮強度はBB の混合率が多くなるほxOnwjgsÁóPŅàNĎĲÔĸ
UI¢ĪÿãOĊ£I3FEņ¥đ½ºP²±ŀOďÝJâO`ą?Ņ
áį½ºĜæ    PŅ fxP  OVOfxduzlJâO`ùI9^=J`ĄĦ?E0õ§Ę±ŀOďÝŅYï4=J`ĄĦ?E0
OVOfxduzlJâO`ùI9^=J`ĄĦ?E0õ§Ę±ŀOďÝŅáį½ºĜæ
ど若材齢での強度は低下するが，材齢 56日以降はOPC のみのコンクリートより大きくなった．実機実験の結果，
BA コンのフレッ   PŅ fxPJ Oêô`C_D_J?HčĢĶ?EļOĢĶħ¶P.J³>:Ņ
nwjgsÁóZ¥đ½ºSO¿Ľ
JOêô`C_D_J?HčĢĶ?EļOĢĶħ¶P.J³>:Ņ
nwjgsÁóZ¥đ½ºSO¿Ľ
シュ性状は，概ね経過時間120 分まで品質目標の範囲内であった．圧縮強度は室内実験の結果と同様の傾向を示し，構造体強度
Åú¼Ĥ{ÇěăćÆ ©Ńµ­ń
Yï4=J`ĄĦ?E0Yï4=J`ĄĦ?E0
補正値 28S91 は，BA コンは OPC のみのコンクリートと同様の値を使用できることを確認した．現場出荷実験の結果，OPC と BB Åú¼Ĥ{ÇěăćÆ ©Ńµ­ńの混合率をそれぞれ50％として累加計量した際の計量誤差は±1％以内と小さく，フレッシュ性状や圧縮強度への影響も無いこÅú¼Ĥ{ÇěăćÆ©Ńµ­ń とを確認した．




*1

戸田建設（株）技術研究所

技術研究報_第49号_本文.indd

修士（工学）

6

62024/01/23

13:53:31